120 Indium aus der Freiherger Zinkblende zu gewinnen. 



aufgeschlossenen Theilen getrennten fast klaren Lösung 

 wird zur Sättigung des Säureüberschusses so viel NaO, CO^ 

 gefügt; bis eben ein Niederschlag sich zu bilden beginnt 

 und dann mit unterschwefligsaurem Natron (für 

 jedes Pfund gerösteter Blende 7 — 8 Loth NaO, S2 02) 

 vermischt im Glaskolben so lange gekocht, bis keine SO 2 

 mehr entweicht, der anfangs gebildete flockige gelbe 

 Niederschlag schwarz geworden ist und sich leicht absetzt. 

 Hierbei werden Arsen, Blei, Kupfer und Antimon zum Theil 

 gefällt, zum Theil gehen sie in Lösung, welche Zinkchlorid 

 und das Eisen jetzt als Eisen chlor ür enthält. 



In dem schwarzen Niederschlage ist ein grösserer 

 Theil des Indiums als Indiumoxyd enthalten, während ein 

 Theil desselben in Lösung bleibt; um nun auch diesen zu ge- 

 winnen, hat sich Weselsky der Methode C. Winckler's 

 {Ei^dmanns Joiirn. Bd. 94. S. 3) angeschlossen und fällt 

 denselben durch kohlensauren Baryt. Hierzu wird 

 die Lösung sammt den durch Kochen mit Na 0,8^02 

 erhaltenen Niederschlage hinreichend abgekühlt, dann^ 

 ohne den Niederschlag von der Flüssigkeit zu trennen, 

 mit frisch gefälltem BaO, C02 im Ueberschusse versetzt 

 imd unter öfterem Umrühren 12 Stunden hindurch damit 

 digerirt. Die klar gewordene Flüssigkeit wird abgezogen 

 und der Niederschlag mehrmals bei gut abgehaltener 

 Luft ausgewaschen. Derselbe enthält neben den Schwe- 

 felverbindungen von Arsen, Kupfer und Blei den über- 

 schüssig angewandten BaO, C02 und neben etwas anhän- 

 gendem Eisenoxyd und Zinkoxyd die ganze Menge des 

 Indiums; er wird mit Salzsäure bis zur stark sauren 

 Reaction versetzt, mit Wasser verdünnt und ohne den 

 ungelösten Theil abzufiltriren, mit HS im Ueberschuss 

 behandelt. Aus dem Filtrate wird der Baryt durch ver- 

 dünnte SO 3 entfernt und das Indiumoxyd durch Am- 

 moniak gefällt. 



Von einem Eisen- und Zinkgehalte wird das Indium- 

 oxyd durch nochmalige Behandlung mit NaO, S2 02 und 

 BaO, C02 getrennt. 



Der Vortheil dieses Verfahrens liegt darin, dass gleich 

 von vorn herein fast die ganze grosse Menge des Zinks 

 und Eisens entfernt wird und man es dann nur mit einer 

 Masse zu thun hat, in welcher das Indium in verhältniss- 

 mässig grosser Menge enthalten ist. Sollte man durch 

 längeres Kochen der ursprünglichen Lösung mit NaO, S202 

 alles Indium mit den Schwefelmetallen fällen können, so 

 fiele die nachherige Behandlung mit BaO, C02 weg und 



